( ioo4 ) 

 fait avant et après attaque par des réactifs convenables. Les attaques ayant 

 toutes eu lieu au trempé, voici ce que j'ai obtenu : 



» L'acide chlorhydrique et la potasse décèlent l'existence, dans l'échantil- 

 lon 70 Al — 3o M g, de magnifiques den&rites, dont quelques-uns rappellent les formes 

 cristallines hexagonales de la glace. L'attaque de l'échantillon 3o Al — 70 Mg par 

 l'acide chlorhydrique et le chlorure d'ammonium met à nu des cristaux arborescents 

 très nets, noyés dans une masse de texture analogue à la perlite, formée très probable- 

 ment par un eutectique. 



» L'échantillon 4o Al — 60 Mg, par une attaque modérée à l'acide chlorhydrique, 

 laisse paraître des cristaux irréguliers dans lesquels on peut reconnaître la forme géné- 

 rale de dendrites. L'examen micrographique du culot 5o Al — 5o Mg ne m'a donné 

 rien de bien net. 



» Combinaisons définies. — Dans cette deuxième partie, je vais indiquer 

 les moyens qui m'ont permis d'isoler les combinaisons définies de magné- 

 sium et d'aluminium, par suite de confirmer les indications données par 

 l'étude de la fusibilité de ces alliages, ainsi que par leur examen microsco- 

 pique. 



» i° AlMg*. — On traite à froid le culot métallique 3o Al — 70 Mg par le chlorhy- 

 drate d'ammoniaque à 10 pour 100; il se fait un dégagement gazeux, et il reste dans 

 le fond du verre une poudre cristalline que l'on recueille et analyse. Les résultats obte- 

 nus sont très concordants : 



Al 35,4 36,7 35 > 8 35 - 8 3 4>9 35,4 



Mg 64,4 63,2 64,3 64,i 65, 1 64,5 



» On peut aussi isoler la combinaison AlMg' 2 par l'emploi de l'acide chlorhydrique 

 à 10 pour 100; un essai m'a donné 34,5 d'aluminium, magnésium non dosé. 



» La composition centésimale théorique de AlMg 2 correspond à 36 d'aluminium 

 et 64 de magnésium. 



» La densité de AlMg 5 , par les liquides lourds, est de 2,o3. 



» 2 AlMg. — Pour obtenir cette combinaison définie, il suffit de traiter à chaud 

 les culots métalliques 4oAI — 6oMg et 5oAl — -5oMg par le chlorhydrate d'ammo- 

 niaque à 10 pour 100. L'analyse de la poudre cristalline obtenue a donné les résultats 

 suivants : 



» (a) Pour les cristaux venant du culot 4o Al — 60 Mg : 



Al 52, 1 53,4 



Mg 48,o 46,7 



r> (6) Pour les cristaux venant du culot 5oAl — 5oMg : 



Al 5i,4 5i,5 



Mg 48,4 48,6 



